Recunoscutã în România, în domeniul ªtiinþelor inginereºti, de cãtre Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior
(C.N.C.S.I.S.), în grupa A /
Aknowledged in Romania, in the engineering sciences domain, by the National Council of the Scientific Research from the Higher Education
(CNCSIS), in group A
DE REDACTIE:Dr. ing. EMILIA VISILEANU cerc. şt. pr. I – EDITOR ŞEF Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Textile şi Pielărie – Bucureşti Dr. ing. CARMEN GHIŢULEASA
cerc. şt. pr. I
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – Bucureşti
Prof. dr. GELU ONOSE cerc. şt. pr. I
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ – Bucureşti Prof. dr. ing. ERHAN ÖNER Marmara University – Turcia Prof. dr. GEBHARDT RAINER Saxon Textile Research Institute – Germania
Prof. dr. ing. CRIŞAN POPESCU Institutul German de Cercetare a Lânii – Aachen
Prof. dr. ing. PADMA S. VANKAR Facility for Ecological and Analytical Testing
Indian Institute of Technology – India Prof. dr. MUGE YUKSELOGLU
Marmara University – Turcia Dr. ing.FAMING WANG Soochow University – China University of Alberta – Canada Prof. univ. dr. ing. CARMEN LOGHIN Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi“ – Iaşi
Ing. MARIANA VOICU Ministerul Economiei Prof. dr. LUCIAN CONSTANTIN HANGANU Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi“ – Iaşi
Prof. ing. ARISTIDE DODU cerc. şt. pr. I
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
Prof. univ. dr. DOINA I. POPESCU Academia de Studii Economice – Bucureşti
Prof. dr. LIU JIHONG Jiangnan University – China
S. MUGE YUKSELOGLU, A. YESIM YAYLA, KUBRA YILDIZ
Selectarea firelor pentru procesul de ţesere cu scopul de a determina
parametrii maşinii de filare cu rotor OE utilizând metoda TOPSIS 3–10 GÝZEM KARAKAN, RAMAZAN ERDEM, SEMA PALAMUTÇU,
Influența presiunii duzelor și a fineții firelor asupra proprietăților firelor
filate Vortex produse cu ajutorul mașinii MVS 11–18 BARBARA BINKOWSKA, ANDRZEJ SAPIEJA, ROMUALDA MARSZAŁEK,
Caracteristicile de protecție ale textilelor din mătase naturală împotriva
radiațiilor UV 19–22
Studiu privind varietatea proprietăţilor de confort ale tricoturilor interloc 23–27 RURU PAN, BO ZHU, ZHONGJIAN LI, JIHONG LIU, WEIDONG GAO
Metodă de simulare a structurii țesăturilor plane pentru analiza imaginii 28–31 ARÝF TANER ÖZGÜNEY, NILGÜN ÖZDIL, GAMZE SÜPÜREN MENGÜÇ
Caracteristicile mecanice și de drapare ale finisajului cu rezistență
lașifonare aplicat pe țesăturile pentru confecționarea cămășilor 32–38 MARIUS ȘUTEU, LILIANA INDRIE, SABINA GHERGHEL, ADRIAN TIMOFTE Folosirea termografiei în vederea identificării defectelor la mașina
de brodat HAPPY 39–42
ADNAN MAZARI, ANTONIN HAVELKA, JAKUB WIENER, ZBIGNIEW ROŻEK Studiu privind acele de cusut ale mașinilor de cusut industriale acoperite
cu carbon tip diamant (DLC) 43–47
IOAN N. HOSSU, MARIAN-CĂTALIN GROSU, GHEORGHE HORGA, ANDREI IOSUB, IULIANA GABRIELA LUPU, DORIN AVRAM, FLORIN BREABĂN
Modelarea şi simularea transferului termic prin pereţi izolaţi cu lână
INFORMAŢII PENTRU AUTORI 56
Editatã în 6 nr./an, indexatã ºi recenzatã în: Edited in 6 issues per year, indexed and abstracted in: Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Materials Science Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition, World Textile
Abstracts, Chemical Abstracts, VINITI, Scopus, Toga FIZ technik ProQuest Central
RevistãcotatãISIºi inclusãîn Master Journal Lista Institutului pentru ªtiinþa Informãrii din Philadelphia – S.U.A., începând cu vol. 58, nr. 1/2007/
ISI ratedmagazine, included in the ISI Master Journal Listof the Institute of Science Information, Philadelphia, USA, starting with vol. 58, no. 1/2007
S. MUGE YUKSELOGLU, A. YESIM YAYLA, KUBRA YILDIZ GÝZEM KARAKAN, RAMAZAN ERDEM, SEMA PALAMUTÇU, GABÝL ABDULLA BARBARA BINKOWSKA,
ANDRZEJ SAPIEJA, ROMUALDA MARSZAŁEK, TERESA HERNIK EMINE UTKUN RURU PAN, BO ZHU, ZHONGJIAN LI, JIHONG LIU, WEIDONG GAO
ARÝF TANER ÖZGÜNEY, NILGÜN ÖZDIL,
GAMZE SÜPÜREN MENGÜÇ MARIUS ȘUTEU, LILIANA INDRIE, SABINA GHERGHEL, ADRIAN TIMOFTE ADNAN MAZARI, ANTONIN HAVELKA, JAKUB WIENER, ZBIGNIEW ROŻEK IOAN N. HOSSU,
MARIAN-CĂTALIN GROSU, GHEORGHE HORGA, ANDREI IOSUB, IULIANA GABRIELA LUPU, DORIN AVRAM, FLORIN BREABĂN MARIUS IORDĂNESCU
INFORMATION FOR AUTHORS
3 11 19 23 28 32 39 43 48 55 56
Yarn selection for weaving process to determine the parameters in OE rotor spinning machine by using TOPSIS methodology
The influence of nozzle pressure and yarn count on vortex spun yarn properties produced by MVS machine
Studies on protective properties against UV radiation of natural silk textiles
A research on various comfort properties of interlock knitted fabrics A simulation method of plain fabric texture for image analysis
Mechanical and drape properties of the shirt fabrics applied wrinkle resistance finishing
Identifying the points that represent potential defects in embroidery machines by using infrared thermography
A study on DLC-coated industrial lockstitch sewing needle
Modelling and simulation of heat transfer through Turcana wool insulated walls
INFORMATION FOR AUTHORS
EDITORIAL STAFF Editor-in-chief:Marius Iordãnescu Graphic designer:Florin Prisecaru e-mail: firstname.lastname@example.org
Scientific reviewers for the papers published in this number : Prof. dr.ARZU OZERDEM YAVAS – Pamukkale University, Turkey
Prof. dr. BUGAO XU – UT Austin, USA
Prof. dr.MUGE YUKSELOGLU – Marmara University, Turkey
Senior researcher dr. eng.ANA MARIA MOCIOIU – INCDTP Bucharest, Romania Prof. dr. EFTALEA CARPUS– INCDTP Bucharest, Romania
Prof. dr. LUCIAN COSTANTIN HANGANU– Ghe. Asachi Univ., Iasi, Romania Drd. eng.LILIOARA SURDU – INCDTP Bucharest, Romania
Prof. dr. SAVVAS G. VASSILIADIS – Technological Education Institute, Pireaus, Greece
Journal edited in colaboration with Editura AGIR, 118 Calea Victoriei, sector 1, Bucharest, tel./fax: 021-316.89.92; 021-316.89.93; e-mail: email@example.com, www.edituraagir.ro
When designing fabrics, the functional properties and the main structural parameters of fabrics must be fully understood . Turan and Okur (2008) exam-ined the model studies, which were developed by dif-ferent researchers, in the light of literature in order to estimate the relationship between the fabric’s struc-tural parameters and the product performance, the parameters that affect the air permeability of the fab-ric. In the study, it was emphasized that taking the place and conditions of the product use into consid-eration, evaluating them considering the relationship of the structural factors and progressing with the pro d -uct development stages under control would gain advantage to the manufacturers in terms of time and cost .
Clothing comfort is an important factor in the stage where people make their clothing selections . There are many studies in literature regarding the research of the comfort properties of knitted fabrics. Uçar and Yılmaz (2004) examined the thermal properties of 1×1, 2×2 and 3×3 rib knitted fabrics . Güneşoglu et. al. (2005) researched the thermal con-tact properties of 2-yarn fleece knitted fabrics which are widely used in outerwear . Marmaralı et. al. (2007) examined the effect of the elastic yarn amount in knitted fabric structure on the thermal properties of the fabrics . Oğlakcioğlu and Marmaralı (2007) researched the thermal comfort properties of single jersey, rib and interlock knitted fabrics, which were
produced from cotton and polyester yarns, by using Alambeta and Permetest devices . Özdil et. al. (2007) examined the thermal comfort properties of knitted fabrics with 1x1 rib structure by using yarns with different properties . Çil et al. (2009) studied the comfort properties of cotton, acrylic and cotton-acrylic mix knitted fabrics, such as water vapor per-meability, transfer and longitudinal wicking abilities, drying properties . Hes et. al. (2009) researched the thermo-physiological and thermal contact proper-ties of knitted fabrics with single jersey structure, which were produced from non-traditional natural fibers such as maize, soy and bamboo viscose fibers, under dry and wet conditions . Mavruz and Oğulata (2009) determined the air permeability val-ues of cotton knitted fabrics with different yarn count, knitted type and loop density, and tried to form regression equations in order to estimate the air per-meability value with definite fabric parameters before the production . Majumdar et. al. (2010) analyzed the thermal comfort properties of fabrics with single jersey, rib and interlock structure, which were pro-duced from cotton, bamboo and cotton-bamboo mix yarns . Ramachandran et. al. (2010) examined the thermal properties of knitted fabrics with single jersey, rib and interlock structure, which were pro-duced from ring and compact-spun yarns . Bivainyte and Mikucioniene (2011) researched the effect of the knit structure, fiber type and yarn prop-erties in double-layered knitted fabrics on the air and water vapor permeability properties . Cubric et. al.
A research on various comfort properties of interlock knitted fabricsEMİNE UTKUN
REZUMAT – ABSTRACT
Studiu privind varietatea proprietăţilor de confort ale tricoturilor interloc
Tricoturile, care au avut o mare popularitate în ultimii ani, sunt printre materialele textile preferate pentru realizarea îmbrăcămintei de zi cu zi, a îmbrăcămintei sport şi a lenjeriei. În cadrul acestui studiu au fost examinate şi comparate permeabilitatea la aer, permeabilitatea la apăşi capacitatea de alungire pe direcţia rândurilor şi a şirurilor de ochiuri din structura tricotului interloc din bumbac, acesta fiind unul dintre cele mai preferate tricoturi pentru domeniile menționate. Se știe faptul că preţul firelor mai subţiri este mai ridicat decât cel al firelor mai groase. Scopul acestui studiu a fost de a prezenta textilele din bumbac cu proprietăţi optime pentru realizarea îmbrăcămintei de zi cu zi şi a celei sport şi, pe de altă parte, de a face o evaluare ţinând cont de factorul cost.
Cuvinte-cheie: tricot interloc, permeabilitate la aer, permeabilitate la apă, proprietăţi de alungire A research on various comfort properties of interlock knitted fabrics
Knitted fabrics, which have been very popular in recent years, are amongst the preferred fabrics in casual wear, sportswear and underwear. Within the scope of this study, air permeability, water permeability and course & wale elon-gation amount of the texture of cotton interlock fabric, which is one of the most preferred fabric textures in casual wear and sportswear, were examined and compared. As it is known, the prices of thinner yarns are higher than thicker yarns. The purpose of this study was specifying the cotton fabrics which have the optimum properties for casual wear and sportswear, and on the other hand to make an evaluation by taking the cost factor into consideration.
(2012) produced single jersey knitted fabrics and analyzed the significant fabric parameters that affect-ed the heat transfer of fabrics through a porous struc-ture . Onofrei (2012) researched slowness of drying, intrinsic fabric thermal insulation, fabric perme -ability and fabric wicking properties of knitted fabrics, which were contained Outlast® and Coolmax® yarns .
The purpose of this study was to compare the air per-meability, water permeability and course & wale elon-gation amount of cotton interlock fabrics, which were manufactured with different yarn counts. Thus, this could allow the manufacturers to manufacture cost-efficient fabrics with optimum properties. Unless there were statistically significant differences amongst the fabrics in terms of the required proper-ties, it was possible to prefer the cost-efficient fabric. In this way, consumers would have the opportunity to purchase the products, which have the required prop-erties, for a better price.
EXPERIMENTAL PART Materials
Values related to yarns of the fabrics within the scope of the study are shown in table 1.
All the fabrics were produced in circular knitting machines. Technical data of the knitting machines, in which the fabrics were produced, are given in table 2. The fabrics were subjected to the commercial finish-es used in the market. Grease remover, wetting, antipilling enzyme, acetic acid, fabric protector, respectively were applied on fabrics. After the wet fin-ishes, they were dried and sanforized. The weight, thickness and density values of the fabrics are given in table 3.
All the experimental studies in this section were per-formed in the Textile Laboratories in the Technical Chieftaincy of Denizli Textile Laboratory of Turkish Standards Institution. All the fabric samples were conditioned by being kept under the atmosphere con-ditions (20 ± 2 °C temperature and % 65 ± 5 relative humidity) for at least 24 hours before the experimen-tal studies. The analysis of the obtained data was made by using SPSS 15.0 statistical packaged soft-ware. The properties studied on the manufactured fabrics were as follows.
The weights of the fabrics were determined accord-ing to TS EN 12127 standard and the thickness val-ues of the fabrics were determined according to TS 7128 EN ISO 5084 standard.
Air permeability is the airspeed that vertically passes through a test piece, the conditions of which such as test field, pressure drop and time are specified .
CHARACTERISTICS OF THE YARNS OF THE FABRICS
Yarn Count (Nm) Twist Coefficient (αe) Direction of Twist Y1 Cotton%100 30/1, ring 3.6 Z Y2 Cotton%100 40/1, ring 3.6 Z Y3 Cotton%100 50/1, ring 3.6 Z Y4 Cotton%100 60/1, ring 3.6 Z Table 2
CHARACTERISTICS OF THE KNITTED MACHINES
code Knittedtype Brand Model Productionyear Systemcount Needlecount Inch Fineness(inch) 1 Interlock S Sangyoung U-1.2.8 2007 96 2568 34 24
2 Interlock S Sangyoung U-1.2.8 2007 96 3000 34 28
3 Interlock S Sangyoung U-1.2.8 2007 96 3000 34 28
4 Interlock S Sangyoung U-1.2.8 2007 96 3000 34 28
CHARACTERISTICS OF THE FABRICS
code Weight(g/m²) Thickness(mm) per cmWales Coursesper cm Loop density(loops/cm²) Yarn code 1 265 1.086 15 16 240 Y1
2 221 0.954 16 19 304 Y2
3 193 0.911 18 18 324 Y3
The air permeability of the fabrics was measured according to TS 391 EN ISO 9237 – Textiles – Determination of Air Permeability on Fabrics stan-dard. The measurements were conducted by apply-ing 100 Pa pressure on the surface area of 20 cm2in Textest FX 3300 air permeability measuring device.
Water permeability is the water pressure amount at the time when the water pressure, which is applied on fabric under specific conditions, is discharged from fabric . The water permeability of the fabrics was measured according to TS 257 EN 20811/T1 – Textile Fabrics – Determination of Resistance to Water Penetration-Hydrostatic Pressure Test stan-dard. The measurements were conducted by apply-ing 60 mbar/minute rate of increase of water pres-sure in Textest FX 3000 Hydrostatic Head Tester measuring device.
The elongation property of fabric is the increase of length, which is expressed with the percentage of the initial length of the fabric as a result of the load applied on fabric under specific conditions . The determination of elongation properties of the fabrics was performed according to TS 10985 – Textiles – Knitted Fabrics – Low Force Applied – Permanent Elongation and Determination of Stretching Properties standard. The measurements were conducted by applying a tensile load of 45 Newton in 4–6 seconds on Instron 4465 measuring device.
RESULTS AND DISCUSSION
The mean values, standard deviations and measure-ment units of air permeability, water permeability, wale elongation, course elongation, which were obtained from the standard measurements conduct-ed on the fabrics, are shown in table 4.
The significance value within the study was acknowledged as (p) 0.05. If significance value (p) of a param -eter was greater than 0.05 (p > 0.05), it was inter-preted that the parameter did not make a statistically significant difference.
One Way Analysis of Variance (ANOVA) was con-ducted on the independent samples in order to deter-mine if yarn counts of the fabrics showed statistically significant differences on the air permeability, water permeability, wale elongation and course elongation values.
The hypotheses of ANOVA analysis, which were con-ducted for each property, were as follows.
“H0”: There is not any difference between the fabrics in terms of analyzed property.
“H1”: There is a difference between the fabrics in terms of analyzed property.
Before the variance analysis, Levene Test was con-ducted and variance homogeneity was tested. It was seen that the variances were homogeneous, and in this instance, in order to define the relationship between the fabrics, Tukey HSD multiple comparison test was conducted.
According to the results of Levene Test, F = 0.877 and significance level was p = 0.474; in this case, it was observed that distribution variances were homoge-neous. According to the results of ANOVA, F = 164.345 and p = 0.000. Therefore, “H1” hypothe-sis was accepted; in other words, there was a statis-tically significant difference between the air perme-ability values of the fabrics. According to Tukey HSD multiple comparison test, which was conducted after ANOVA test, while the fabrics 1 and 2 made one group, the fabric 3 made the second group, and the fabric 4 made another group.
According to the results of Levene Test, F = 2.131 and significance level was p = 0.136; in this case, it was observed that distribution variances were homo-geneous. According to the results of ANOVA, F = 46,647 and p = 0,000. Therefore, “H1” hypothe-sis was accepted; in other words, there was a statis-tically significant difference between the water per-meability values of the fabrics. According to Tukey HSD multiple comparison test, which was conducted Table 4 RESULTS OF THE STANDARD MEASUREMENTS OF THE FABRICS
(l/m²/h) Water Permeability(mbar) Wale Elongation (%) Course Elongation(%)
N Mean Standarddeviation N Mean Standarddeviation N Mean Standarddeviation N Mean Standarddeviation
1 5 2898 230 5 9.5 0.4 5 40.9 2.7 5 115.3 0.5
2 5 2662 98 5 8.8 0,8 5 32.4 1,4 5 101.3 2.2
3 5 4292 147 5 11.2 0,3 5 43.6 0,5 5 151.8 4.1
after ANOVA test, while the fabrics 1 and 2 made a group, the fabrics 3 and 4 made another group.
Elongation Properties of Wale
According to the results of Levene Test, F = 2.705 and significance level was p = 0,080; in this case, it was observed that distribution variances were homo-geneous. According to the results of ANOVA, F = 59.163 and p = 0.000. Therefore, “H1” hypothe-sis was accepted; in other words, there was a statis-tically significant difference between the wale elonga-tion values of the fabrics. According to Tukey HSD multiple comparison test, which was conducted after ANOVA test, while the fabrics 1 and 3 made one group, the fabric 2 made second group, and the fab-rics 3 and 4 made another group.
Elongation Properties of Course
According to the results of Levene Test, F = 2.274 and significance level was p = 0.119; in this case, it was observed that the distribution variances were homogeneous. According to the results of ANOVA, F = 375.666 and p = 0,000. Therefore, “H1” hypothe-sis was accepted; in other words, there was a statis-tically significant difference between the course elon-gation values of the fabrics. According to Tukey HSD multiple comparison test, which was conducted after ANOVA test, each of the fabrics 1, 2, 3 and 4 made a separate group.
Interlock fabrics have a closer texture compared to single jersey and rib textures. The fabrics with such texture have often been used in casual wear and sportswear in recent years. Heat and moisture trans-fer properties as well as elongation properties of
these fabrics should be good so that they can have optimum properties.
At the end of the evaluation of the measurements and analysis which were conducted on the properties examined within this study, table 5 was generated.
Note: While the number 1, which is used in the table for evaluation, indicates that the fabric provides the highest value for the mentioned property, an increase on the num-ber indicates that the mentioned value lowers.
As it was understood from the results, fabric 4 pro-vided the best values in terms of the analyzed prop-erties. However, it was observed that fabric 3 did not have statistically significant differences compared to fabric 4 in terms of water permeability and wale elon-gation properties, and that it followed fabric 4 in terms of air permeability, and that it provided better values than fabric 4 in terms of course elongation.
My profound thanks to the Technical Chieftaincy of Denizli Textile Laboratory of Turkish Standards Institution that helped to carry out the experimental studies, and to Denizli Kaya Textile in the presence of Kürşat ARIKAN in the pro-duction of the fabric samples.
EVALUATION OF THE MEASUREMENTS
Fabric code Air perme -ability Water perme -ability Wale
1 3 2 2 3
2 3 2 3 4
3 2 1 1-2 1
4 1 1 1 2
 Behera B.K., Karthikeyan B. Artificial neural network-embedded expert system for the design of canopy fabrics.In: Journal of Industrial Textiles, 2006, vol. 36, issue 2, pp. 111-123.
 Turan R.B., Okur A. Air permeability of fabrics. In: The Journal of Textiles and Engineers, 2008, vol.15, issue 72, pp. 16-25.
 Utkun E. Comfort-related properties of woven fabrics produced from Dri-release® yarns. In: Industria Textila, 2014, vol. 65, issue 5, pp. 241-246.
 Uçar N., Yılmaz T. Thermal properties of 1x1, 2x2, 3x3 rib knit fabrics.In: Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2004, vol. 12, issue 3/47, pp. 34-38.
 Gunesoglu S., Meric B., Gunesoglu C. Thermal contact properties of 2-yarn fleece knitted fabrics. In: Fibres&Textiles in Eastern Europe, 2005, vol. 13, issue 2/50, pp. 46-50.
 Marmaralı, A., Özdil, N., Kretzschmar, S.D. Thermal comfort properties of plain knitted fabrics with elastic yarn. In: Journal of Textile and Apparel, 2007, vol. 17, issue 3, pp. 178-181.
 Oglakcioglu N., Marmarali A. Thermal Comfort Properties of Some Knitted Structures. In: Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2007, vol. 15, issue 5-6/64-65, pp. 94-96.
 Özdil, N., Marmaralı, A., Kretzschmar, S.D. Effect of yarn properties on thermal comfort of knitted fabrics. In: International Journal of Thermal Sciences, 2007, vol. 46, pp. 1318-1322.
 Çil, M.G., Nergis, U.B., Candan, C. An experimental study of some comfort-related properties of cotton-acrylic knitted fabrics.In: Textile Research Journal, 2009, vol. 79, issue 10, pp. 917-923.
 Hes L., Oliveira N., Neves M.M. Thermophysiological and thermal contact properties of wet knits made of non-traditional natural fibres. Natural Fibers of Australasia – Combined (NZ and AUS) Conference of the Textile Institute, University of Otago, Dunedin, New Zealand, 15-17 April 2009.
 Mavruz S., Oğulata R.T. Investigation and statistical prediction of air permeability of cotton knitted fabrics. In: Journal of Textile and Apparel, 2009, vol. 1, pp. 29-38.
 Majumdar, A., Mukhopadhyay, S., Yadav, R. Thermal properties of knitted fabrics made from cotton and regenerated bamboo cellulosic fibers.In: International Journal of Thermal Sciences, 2010, vol. 49, pp. 2042-2048.
 Ramachandran T., Manonmani G., Vigneswaran C. Thermal behavior of ring- and compact-spun yarn single jersey, rib and interlock knitted fabrics. In: Indian Journal of Fiber & Textile Research, 2010, vol. 35, pp. 250-257.
 Bivainyte A., Mikucioniene D. Investigation on the Air and Water Vapour Permeability of Double-Layered Weft Knitted Fabrics.In: Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2011, vol. 19, issue 3, pp. 69-73.
 Cubric I.S., Skenderi Z., Mihelic-Bogdanic A. Andrassy M. Experimental study of thermal resistance of knitted fabrics.In: Experimental Thermal and Fluid Science, 2012, vol. 38, pp. 223-228.
 Onofrei E. Identification of the most significant factors influencing thermal comfort using principal component analysis and selection of the fabric according to the apparel end-use. In: Industria Textila, 2012, vol. 63, issue 2, pp. 91-96.
 TS 391 EN ISO 9237. Textiles – Determination of Air Permeability on Fabrics Standard, 1999.
 TS 257 EN 20811. Textile Fabrics – Determination of Resistance to Water Penetration-Hydrostatic Pressure Test Standard, 1996.
 TS 10985. Textiles – Knitted Fabrics – Low Force Applied – Permanent Elongation and Determination of Stretching Properties Standard, 1993.
Asist. prof. dr. EMİNE UTKUN Buldan Vocational Training School
Program of Fashion Design Pamukkale University Denizli 20400 Turkey Corresponding author: EMİNE UTKUN e-mail: firstname.lastname@example.org
2013 JCR Science Edition
Journal Summary ListJournal Title Changes
Journals from: subject categories MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
Sorted by: Journal Title
Journals 1 - 20 (of 22) [ 1 | 2 ] Page 1 of 2
Ranking is based on your journal and sort selections.
Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
JCR Data Eigenfactor® Metrics Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half- life Eigenfactor® Score Article Influence® Score 1 AATCC REV 1532-8813 215 0.254 0.321 0.034 29 8.9 0.00020 0.065 2 AUTEX RES J 1470-9589 196 0.618 0.038 26 7.4 0.00019 3 CELLULOSE 0969-0239 4238 3.033 3.925 0.530 268 4.8 0.00746 0.719 4 COLOR TECHNOL 1472-3581 787 1.173 1.170 0.155 58 6.8 0.00093 0.200 5 DYES PIGMENTS 0143-7208 8559 3.468 3.255 0.951 387 6.0 0.01092 0.553 6 FIBER POLYM 1229-9197 1502 1.113 1.361 0.112 313 4.3 0.00313 0.236 7 FIBRE CHEM+ 0015-0541 313 0.167 0.227 0.013 80 >10.0 0.00030 0.044
8 FIBRES TEXT EAST EUR 1230-3666 832 0.541 0.712 0.050 120 5.6 0.00114 0.110
9 IND TEXTILA 1222-5347 85 0.475 0.310 0.302 53 0.00010 0.029
10 INDIAN J FIBRE TEXT 0971-0426 512 0.778 0.062 64 5.5 0.00092
11 INT J CLOTH SCI TECH 0955-6222 329 0.333 0.493 0.031 32 9.8 0.00031 0.135
12 J AM LEATHER CHEM AS 0002-9726 467 0.714 0.739 0.087 46 8.7 0.00044 0.118
13 J ENG FIBER FABR 1558-9250 247 0.778 1.150 0.042 48 3.8 0.00076 0.252
14 J IND TEXT 1528-0837 326 1.200 1.680 0.119 42 5.8 0.00060 0.370
15 J NAT FIBERS 1544-0478 135 0.512 0.558 0.034 29 6.0 0.00021 0.103
16 J SOC LEATH TECH CH 0144-0322 283 0.414 0.392 0.056 36 9.3 0.00020 0.064
17 J TEXT I 0040-5000 1253 0.770 0.764 0.139 144 >10.0 0.00143 0.158
18 J VINYL ADDIT TECHN 1083-5601 451 1.000 1.208 0.056 36 6.5 0.00070 0.236
19 SEN-I GAKKAISHI 0037-9875 292 0.164 0.164 0.016 127 >10.0 0.00025 0.028